61 
O E E E — Tavola III. 
Temperatura | 
Vaselina bianca 
Ozokerite 
Spermaceti 
Cera gialla 
delle api 
Cera gialla delle api 
(altro campione) 
Cera della China 
Cera della China 
(altro campione) 
Cera di Ocuba 
Cera di Carnauba 
Cera di Carnauba 
(altro campione) 
Cera del Giappone 
N. 69 
N. 70 
N. 71 
N. 72 
N. 73 
N. 74 
N. 75 
N. 76 
N. 77 
N. 78 
N. 79 
0° 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
14,5 
3,4 
0 
10° 
0 
0 
0 
0 
— 
0,4 
0 
0,2 
21,4 
6; 5 
0 
20" 
0 
0 
0,2 
0,0 
0,1 
1,0 
0 
0,4 
28,0 
8,0 
0 
30° 
0 
solida 
0 
0,8 
0,0 
0,5 
1,8 
0,5 
solidificata 
— 
40,2 
12,5 
0 
40° 
0 
liquida 
0 
1,3 
solido 
0,0 
1,0 
2,6 
solida 
13,8 
liquida 
0,8 
55,6 
solido 
18,0 
solido 
0 
solida 
50° 
0 
0 
4, 4 
liquido 
0,1 
3,2 
4,0 
fonde 
23,9 
— 
85,5 
liquido 
76,0 
liquido 
11 
iiquida 
60° 
0 
0 
solida 
1,8 
1,1 
solido 
solido 
21,6 
liquida 
36,1 
1,2 
99,5 
106 
16 
70° 
0 
0, 25 
liquida 
— 
4, 4 
liquido 
29,0 
liquido 
30,1 
60,0 
1,4 
127,4 
149,5 
19 
80° 
0 
0, 50 
liquida 
2,9 
9,0 
36,0 
37 
87,5 
12,0 
solido 
175,2 
207 
27 
90° 
0 
0, 70 
— 
— 
— 
47,5 
125,6 
24,0 
liquido 
248,0 
306 
37 
00° 
0,02 
0, 82 
4,5 
20,0 
64,0 
58 
175 
40 
316, 0 
419 
50 
10' 
| — 
0, 90 
----- 
— 
— 
72 
237 
57,5 
383, 0 
540 
65 
20° 
0,07 
1,3 
8,6 
33, 2 
121,0 
88 
329 
83 
520,0 
675 
90 
30" 
— 
2,8 
— 
— 
— 
123 
432 
128 
718,0 
835 
121 
40" 
0, 15 
5,8 
13,6 
56,0 
260,0 
161 
630 
173 
1090, 0 
1020 
155 
50’ 
— 
9,9 
— 
— 
— 
205 
848 
224 
— 
1250 
200 
30" 
0,28 
14,2 
19,0 
84,0 
600,0 
269 
1150 
295 
— 
1520 
236 
70" 
— 
20,0 
— 
— 
— 
329 
1720 
343 
— 
— 
283 
30" 
1,00 
27,0 
24,2 
139, 4 
— 
396 
2820 
380 
— 
— 
343 
10" 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— - 
— 
— 
— - 
- — 
30" 
2,25 
48.0 
30,8 
226,0 
— 
— 
— 
430 
— 
— 
641 
10" 
4,20 
77,2 
36, 5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40° 
7,15 
— 
43,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
)0° 
| — 
— 
52,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10° 
— 
— 
64,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
X)° 
— 
— 
79,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 
— 
N. 69. — La serie è ottenuta col raffreddamento — Il liquido verso a -f- 35° si rapprende in una massa poco consistente. 
N. 70. — La serie è ottenuta col raffreddamento — Il liquido solidifica a 66°: La sostanza solida fonde a -|- 84°. 
N. 71.— La serie è ontenuta col raffreddamento — Il liquido solidificava a -f- 43°. 
N. 72. — La serie è ottenuta per raffreddamento — Questo campione fonde a -f- 63° e solidifica alla stessa temperatura. 
N. 73.— La serie è ottenuta per raffreddamento — Anche questo campione fonde e solidifica a -f- 63°. 
N- 74. — La seria è ottenuta per lento riscaldamento — Questo campione fonde a -f- 51°, 5 e solidifica a + 40°, 5. Fondendo 
u ? a T un forte aumento di conducibilità. 
N- 75- — La serie è ottenuta per raffreddamento — Questo campione fonde a 51° e solidifica a -f- 40°. 
N. 76.— La serie è ottenuta per raffreddamento — La sostanza fonde a -f- 84° e solidifica a 82°. 
N. 77. — La serie è ottenuta per riscaldamento lento — La sostanza fondeva -f- 47°, 5 solidifica a -(- 48° — Facilmente si ot- 
e sopraffusa. 
N. 78. — La serie è ottenuta per raffreddamento — Fonde a + 48° solidifica a + 48°, 5. 
N. 79. — La serie è ottenuta per raffreddamento — Fonde a + 42°. 
